Über Entmischungs-Dispersoide in anisotropen Medien. 
181 
nicht exponierten Präparat. Nach 84 ständiger Exposition sind die 
Nebel schon sehr stark ausgebildet (s. Eig. 15), die Kristalle er- 
scheinen infolgedessen makroskopisch opak, und Spannungsdoppel- 
brechung ist offenbar nicht mehr vorhanden. Weitere Exposition 
entwickelt die Nebel nicht mehr stärker. Interessant ist es, daß 
die KGl-reichen Kristalle mit nur 3,13% Na CI viel deutlicher 
und früher sich entmischen als die entsprechenden NaCl-reichen 
Kristalle. So sind die rasch abgekiililten Präparate der ersteren 
nicht optisch leer, sondern sie zeigen streitig angeordnete feine 
Dispersoide und nur ganz geringe Doppelbrechung; die Ultramikronen 
sind zwar sehr lichtschwach, kommen indessen bei genügend langer 
Exposition der photographischen Platte hervorragend schön heraus 
(Fig. 16). Eine zweitägige Erhitzung auf 25U° genügte vollkommen, 
um die Reifung der Nebel zu Ende zu führen, die Doppelbrechung 
verschwinden zu machen und den Kristall opak werden zu lassen: 
die streifige Anordnung des Nebels bleibt vollkommen erhalten 
(Fig. 17). Schon bei den Präparaten in Fig. 13 — 15 war es 
schwierig, die Ultramikronenerscheinung wegen ihrer anfänglich 
sehr geringen Intensität auf der photographischen Platte natur- 
getreu wiedergeben zu können; es mußten Belichtungszeiten von 
15 — 20 Minuten auch bei sehr hoch empfindlichen Platten (Perutz- 
Perortho-Griinsiegel-Marke) in Anwendung kommen, und die Eigenart 
der Erscheinungen, die am besten noch den astronomischen Auf- 
nahmeobjekten wie kosmischen Nebeln verglichen werden könnten, 
machte besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Versuche, die 
in der Astrophotographie übliche Methode der Vorbelichtung der Platte 
hierauf zu übertragen, ergaben gelegentlich ganz gute Resultate, 
besonders bei den weiter unten zu beschreibenden ganz schwachen 
Nebeln in Sylvin. Indessen hat die Entwicklung der Platten nach 
dem Erachten des Verfassers die hauptsächliche Aufmerksamkeit 
des Experimentierenden zu beanspruchen; es ist durch ganz ., harte” 
Entwicklung gelungen, Erscheinungen hier objektiv wiederzugeben, 
von deren Feinheit sonst ohne persönliche Beobachtung nicht leicht 
eine Vorstellung gegeben werden könnte. 
Ein Präparat mit 1,56 % KCl und 98,44 % Na CI zeigte völlig 
klare, optisch leere Kristalle, die auch bei 96stündiger Erhitzung 
auf 200° keine Änderung ihres ultramikroskopischen Bildes mehr 
erkennen ließen. Daß hier wirklich keine Spur eines Nebels im 
Sinne eines Entmisclmngsdispersoides vorliegen konnte, erhellt 
daraus, daß demgegenüber die eingangs erwähnten Metallnebel- 
teilchen der Schmelze — also vermutlich von Natriumteilchen 
herrührend — ganz deutlich bei stärkerer Vergrößerung wieder 
hervortraten. Diese Kristalle sind und bleiben also homogen bei 
Temperaturen bis zu 200° herunter, und bei noch niedrigeren 
Temperaturen wird man wohl auch nur .schwerlich eine Entmischungs- 
reaktion feststellen können, weil diese alsdann zu langsam verläuft. 
